Bronze- und Eisenfunde. DU 
und Zinn zusammengestellt. Auf der Zeichnung, Figur 1, wo- 
selbst auf die Abscisse die Prozente Zinn, auf die Ordinate die An- 
zahl der Gegenstände von gleichem Zinngehalte in Prozenten auf- 
getragen sind, sieht man: Die Anzahl der Bronzen, welche die 
gleiche Zusammensetzung im Kupfer- und Zinngehalte aufweisen, 
beträgt im Maximum 110/,. Und zwar findet man in diesen Bron- 
zen das Verhältnis von (rund) 90%, Kupfer auf 100/, Zinn, alle 
anderen Legierungen erreichen diese Prozentzahl nicht. In der Tat 
ist das diejenige Mischung, in welcher die Legierung ihre besten 
Eigenschaften zeigt: hart, fest, zähe, gut zu giessen und in der 
Rotglut gut zu schmieden. Pliniust) bezeichnete diese Bronze als 
Kampanisches Erz, es wurde von den Phöniziern gebrauchsfertig 
55 
50 
| 45 
B 
[=] 
& 
Oo 
Anzahl aller Analysen 
O2 
[=] 
N- 
oa 
LS} 
[==] 
o 
uasAjeuy alle |UEZJUOZOUA 
| 10 
2108 À E 6 7 8 9 MO 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
’/, Zinn 
Figur 1. 
in den Handel gebracht. Unter den von uns untersuchten Stücken 
hat N.17 genau diese Zusammensetzung (vergl. Tabelle der Bronze- 
Analysen auf Seite 28/29); ferner gehören wahrscheinlich die Stücke 
Analyse Nr. 2, 15, 18, in diese Rubrik. Man muss immer berück- 
sichtigen, dass die in kleiner Menge vorhandenen Metalle: Eisen 
und Blei, als Verunreinigungen des Kupfers zu betrachten und 
auf das Konto der Kupfer-Prozente zu rechnen sind. Man wird 
deshalb keinen grossen Irrtum begehen, wenn man alle prähisto- 
rischen (und wohl auch antiken) Bronzen, deren Zinngehalt 
zwischen 9 und 110/, und deren Kupfergehalt zwischen ca. 88 
und 92°/, liegt, hierzu rechnet. Die Gesamtmenge der analysierten 
4) Plinius, historia naturalis NXXIV. 9. 
